364 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



mechanische Bearbeitung selbst in eine baumwollenartige, jedoch kurz- 

 faserige Masse zerlegen. Ueher seine gegenwärtige Verwendung in Indien 

 liegen mir keine Daten vor. Seine Eigenschaften deuten jedoch darauf 

 hin, dass er eine sehr vielseitige Anwendung finden könnte; als Bast, 

 zu Seilerarbeiten, zu feinen und gröberen Geweben und zur Papier- 

 bereitung. Die daraus bereiteten Papiere würden in den Eigenschaften 

 dem aus dem Baste der Broussonetia papyrifei'a dargestellten Papier 

 gleichkommen '). 



Die lufttrockene Faser führt 8,00 Proc. Wasser, hu Maximum der 

 Sättigung steigt der Wassergehalt bis auf 1 8,67 Proc. Die völlig getrocknete 

 Faser liefert 3,31 Proc. krjstallfreie Asche. 



Befeuchtet man die Faser mit Jodlösung, so nimmt sie sofort eine 

 olivengrüne Grundfarbe an, in welcher sich eine grosse Zahl 

 schwärzlicher Flecke bemerkbar macht. Schon mit der Loupe 

 ist zu erkennen, dass diese dunkeln Flecke den Bastmarkstrahlen, deren 

 Zellen mit Stärkekörnchen reichlich versehen sind, entsprechen. Auf 

 Zusatz von Schwefelsäure nimmt die Faser für das freie Auge eine 

 ziemlich gleichmässige schwarzgrüne Farbe an. Die dunkle Farbe rührt 

 von den durch Jod tief blau gefärbten Stärkekörnchen der Markstrahlen 

 her. Die grüne Farbe verdankt ihr Entstehen sowohl den Zellwänden 

 des Gewebes, welche mit Jod eine gelbe, als auch den Stärkekörnchen 

 der kleinen Markstrahlen, welche mit demselben Reagens eine blaue Farbe 

 annehmen. Die durch Jod hervorgerufene Färbung,- die dem freien Auge 

 grün erscheint, ist mithin auch bei dem Baste und der Bastfaser von 

 Lasiosiphon speciosus eine Mischfarbe aus Gelb und Blau, wie die 

 mikroskopische Beobachtung lehrt. Kupferoxydammoniak färbt die Faser 

 sofort unter starker Auf(]uellung blau. — Trotz der weissen Farbe dieses 

 Bastes, welche vermuthen Hesse, man hätte es hier mit unverholzten, 

 fast nur aus Cellulose bestehenden Zellwänden zu thun, wird derselbe 

 doch durch schwefelsaures Anilin isabellgelb, durch Phloroglucin und 

 Salzsäure rothviolett gefärbt, ist also verholzt. 



Der Bast hat, wie aus den oben angeführten Daten hervorgeht, eine 

 ansehnliche Dicke. Er ist aber auch im Vergleiche zum Querschnitte 

 des Stammes als mächtig entwickelt anzusehen. Ich fand, dass ein ein- 

 jähriger, 3 mm im Durchmesser haltender Stamm der genannten Pflanze 

 eine Bastlage enthielt, welche in radialer Richtung gemessen 0,29 mm 

 betrug. Zieht man an einem trockenen Exemplare die Rinde vom Stamme 

 ab, so erkennt man, dass der Bast zum Theil aus losen Fasern besteht. 

 Also schon an der Pflanze selbst, bei der Eintrocknung des Rinden- 



1) Die Rametafaser wird in jüngster Zeit sehr liir die Papierfabrication em- 

 pfohlen. Dodge, 1. c, p. 2H. 



